704 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



La quantite d'hydrate de chaux mise en liberte augmente aussi, 

 elle augmente cependant d'une facon tres notable et beaucoup plus 

 forte que celle de l'eau combinee â partir du premier mois et n'at- 

 teint son maximum que tres longtemps apres. 



Nous avons vu que, du moment que Ies aluminates et le silicate bi- 

 calcique etaient hydrates completement, le maximum d'eau de com- 

 binaison fixee par le ciment etait atteint. Ceci a lieu deja apres un 

 temps relativement court, alors que la proportion d'hydrate de chaux 

 libre augmente encore. Cette nouvelle quantite d'hydrate qui se 

 forme, sans que la quantite d'eau combinee augmente, ne peut se 

 former que d' apres la reaction : 



Si0 2 .2CaO,H. 2 = Ca(OH). 2 + Si0 2 .CaO 



Dans Ies premiers temps du durcissement, lorsque la propor- 

 tion de l'eau fixee augmente, nous aurons, ainsi que le demontre 

 la quantite d'hydrate de chaux mise en liberte apres 7 et 28 jours, 

 simultanement decomposition et hydratation du silicate tricalcique 

 et decomposition du silicate bicalcique forme en silicate monocalci- 

 que et hydrate de chaux. La premiere de ces reactions est termi- 

 nee lorsque la quantite d'eau combinee n'augmente plus, la seconde 

 se produit lentement et est en relation directe avec l'augmenta- 

 tion de la quantite de chaux hydratee libre et avec Taugmentation 

 de resistance du ciment. 



Un autre fait frappant est Taugmentation beaucoup plus ra- 

 pide de resistance. que presentent dans Ies essaisdelaboratoire.les 

 briquettes de ciment mises â durcir alternativement a l'air et dans 

 l'eau. Ici la seconde reaction doit etre activee par la possibilite qu'â 

 l'eau pure d'entrer jusqu'â Tinterieur de la briquette par le fait du 

 dessechement alternatif auquel elle est soumise. 



Cette eau. non chargee en chaux, attaquera facilement le silicate 

 bicalcique. La formation de carbonate de chaux au dependde l'hy- 

 drate contribuera aussi â augmenter la resistance, dans Ies ciments 

 durcissant â l'air elle procurera Teau necessaire â la decomposition 

 du silicate bicalcique par la reaction : 



Ca(OH) 2 + C0 2 = CaCO. + H 2 0. 



Nous aurions encore la possibilite des trois reactions secondaires 

 suivantes pouvant contribuer au durcissement des ciments: 



